आस्टेंपरिंग

ऑस्टेम्परिंग ऊष्मा उपचार है जिसे लौह धातुओं, विशेष रूप से स्टील और लचीले लोहे पर लागू किया जाता है। स्टील में यह एक बैनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर का निर्माण करता है जबकि कच्चे लोहे में यह एसिकुलर फेराइट और उच्च कार्बन, स्थिर ऑस्टेनाईट austenite  की संरचना का निर्माण करता है जिसे ऑस्फेराइट के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यांत्रिक गुणों में सुधार या विकृति को कम/समाप्त करने के लिए किया जाता है। ऑस्टेम्परिंग को प्रक्रिया और परिणामी माइक्रोस्ट्रक्चर दोनों द्वारा परिभाषित किया गया है। अनुपयुक्त सामग्री पर लागू विशिष्ट ऑस्टेम्परिंग प्रक्रिया मापदंडों के परिणामस्वरूप बैनाइट या ऑस्फेराइट का निर्माण नहीं होगा और इस प्रकार अंतिम उत्पाद को ऑस्टेम्पर्ड नहीं कहा जाएगा। दोनों माइक्रोस्ट्रक्चर अन्य तरीकों से भी तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें उचित मिश्र धातु सामग्री के साथ कास्ट या एयर कूल्ड के रूप में उत्पादित किया जा सकता है। इन सामग्रियों को ऑस्टेम्पर्ड भी नहीं कहा जाता है।

इतिहास
स्टील की ऑस्टेम्परिंग की शुरुआत सबसे पहले 1930 के दशक में एडगर सी. बेन और एडमंड एस. डेवनपोर्ट ने की थी, जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे थे। बैनाइट अपनी स्वीकृत खोज तिथि से बहुत पहले स्टील्स में मौजूद रहा होगा, लेकिन उपलब्ध सीमित मेटलोग्राफिक तकनीकों और उस समय के ताप उपचार प्रथाओं द्वारा गठित मिश्रित सूक्ष्म संरचनाओं के कारण इसकी पहचान नहीं की गई थी। संयोगवश परिस्थितियों ने बेन को इज़ोटेर्मल चरण परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। ऑस्टेनाइट और स्टील के उच्च तापमान चरणों को अधिक से अधिक समझा जा रहा था और यह पहले से ही ज्ञात था कि ऑस्टेनाइट को कमरे के तापमान पर बनाए रखा जा सकता है। अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी में अपने संपर्कों के माध्यम से, बेन को उद्योग में उपयोग किए जा रहे इज़ोटेर्मल परिवर्तनों के बारे में पता चला और उन्होंने नए प्रयोगों की कल्पना करना शुरू कर दिया। स्टील्स के इज़ोटेर्मल परिवर्तन में आगे का शोध बेन और डेवनपोर्ट की एक नई माइक्रोस्ट्रक्चर की खोज का परिणाम था जिसमें एक एसिक्यूलर, डार्क एचिंग एग्रीगेट शामिल था। यह सूक्ष्म संरचना टेम्पर्ड मार्टेंसाइट की तुलना में समान कठोरता के लिए अधिक कठोर पाई गई। बैनिटिक स्टील का व्यावसायिक दोहन तीव्र नहीं था। उस समय सामान्य ताप-उपचार प्रथाओं में निरंतर शीतलन विधियाँ शामिल थीं और व्यवहार में, पूरी तरह से बैनिटिक माइक्रोस्ट्रक्चर का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थीं। उपलब्ध मिश्रधातुओं की श्रेणी में या तो मिश्रित माइक्रोस्ट्रक्चर या अत्यधिक मात्रा में मार्टेंसाइट का उत्पादन होता है। 1958 में बोरान और मोलिब्डेनम युक्त कम कार्बन स्टील के आगमन ने निरंतर शीतलन द्वारा पूरी तरह से बैनिटिक स्टील का उत्पादन करना संभव बना दिया। इस प्रकार बैनिटिक स्टील का व्यावसायिक उपयोग नई ताप-उपचार विधियों के विकास के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें एक चरण शामिल होता है जिसमें वर्कपीस को एक निश्चित तापमान पर पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है ताकि परिवर्तन को सामूहिक रूप से जाना जा सके। आडंबरपूर्ण.

ऑस्टेम्पर्ड स्टील का पहला उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राइफल बोल्ट में किया गया था। उच्च कठोरता पर संभव उच्च प्रभाव शक्ति, और घटकों के अपेक्षाकृत छोटे खंड आकार ने ऑस्टेम्पर्ड स्टील को इस अनुप्रयोग के लिए आदर्श बना दिया। बाद के दशकों में ऑस्टेम्परिंग ने स्प्रिंग उद्योग में क्रांति ला दी, जिसके बाद क्लिप और क्लैंप आए। ये घटक, जो आमतौर पर पतले, गठित हिस्से होते हैं, को महंगी मिश्र धातुओं की आवश्यकता नहीं होती है और आम तौर पर उनके टेम्पर्ड मार्टेंसाइट समकक्षों की तुलना में बेहतर लोचदार गुण होते हैं। आख़िरकार ऑस्टेम्पर्ड स्टील ने ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी जगह बनाई, जहां इसका पहला उपयोग सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों में हुआ। कार सीट ब्रैकेट और सीट बेल्ट के अधिकांश घटक इसकी उच्च शक्ति और लचीलेपन के कारण ऑस्टेम्पर्ड स्टील से बने होते हैं। ये गुण इसे दुर्घटना के दौरान भंगुर विफलता के जोखिम के बिना अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में, ऑस्टेम्पर्ड स्टील का उपयोग बीयरिंग, घास काटने की मशीन ब्लेड, ट्रांसमिशन गियर, वेव प्लेट और टर्फ वातन टाइन में भी किया जाता है।  20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कच्चा लोहा बनाने के लिए सख्त प्रक्रिया को व्यावसायिक रूप से लागू किया जाने लगा। ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन (एडीआई) का पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में व्यावसायीकरण किया गया था और तब से यह एक प्रमुख उद्योग बन गया है।

प्रक्रिया
ऑस्टेम्परिंग और पारंपरिक शमन और तड़के के बीच सबसे उल्लेखनीय अंतर यह है कि इसमें वर्कपीस को लंबे समय तक शमन तापमान पर रखना शामिल है। चाहे कच्चा लोहा या स्टील पर लागू किया जाए, बुनियादी चरण समान हैं और इस प्रकार हैं:

ऑस्टेनिटाइज़िंग
किसी भी परिवर्तन के लिए, धातु की सूक्ष्म संरचना ऑस्टेनाइट संरचना होनी चाहिए। ऑस्टेनाइट चरण क्षेत्र की सटीक सीमाएं गर्मी से उपचारित किए जाने वाले मिश्र धातु के रसायन विज्ञान पर निर्भर करती हैं। हालाँकि, ऑस्टेनिटाइज़िंग तापमान आमतौर पर 790 और 915°C (1455 से 1680°F) के बीच होता है। इस तापमान पर बिताए गए समय की मात्रा कठोर भाग के लिए मिश्र धातु और प्रक्रिया की विशिष्टताओं के साथ अलग-अलग होगी। सर्वोत्तम परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब ऑस्टेनिटाइजेशन एक सुसंगत कार्बन सामग्री के साथ पूरी तरह से ऑस्टेनिटिक धातु माइक्रोस्ट्रक्चर (कच्चा लोहा में अभी भी ग्रेफाइट मौजूद होगा) का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त लंबा होता है। स्टील्स में पूरे हिस्से के अनुभाग में ऑस्टेनिटाइजिंग तापमान पहुंचने के बाद इसमें केवल कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन कच्चा लोहा में इसमें अधिक समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन को ग्रेफाइट से बाहर तब तक फैलना चाहिए जब तक कि यह तापमान और चरण आरेख द्वारा निर्धारित संतुलन एकाग्रता तक नहीं पहुंच जाता। यह चरण कई प्रकार की भट्टियों में, उच्च तापमान वाले नमक स्नान में, या सीधी लौ या प्रेरण हीटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। कई पेटेंट विशिष्ट तरीकों और विविधताओं का वर्णन करते हैं।

शमन
पारंपरिक शमन और तड़के के साथ हीट ट्रीट की जाने वाली सामग्री को मोती जैसा के निर्माण से बचने के लिए ऑस्टेनिटाइजिंग तापमान से जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए। पर्लाइट के निर्माण से बचने के लिए आवश्यक विशिष्ट शीतलन दर ऑस्टेनाइट चरण के रसायन विज्ञान का एक उत्पाद है और इस प्रकार मिश्र धातु को संसाधित किया जाता है। वास्तविक शीतलन दर शमन गंभीरता दोनों का एक उत्पाद है, जो शमन मीडिया, आंदोलन, भार (शमन अनुपात, आदि), और भाग की मोटाई और ज्यामिति से प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप, भारी अनुभाग घटकों को अधिक कठोरता की आवश्यकता होती है। ऑस्टेम्परिंग में हीट ट्रीट लोड को ऐसे तापमान तक बुझाया जाता है जो आमतौर पर ऑस्टेनाइट के मार्टेंसाइट प्रारंभ से ऊपर होता है और उसे बनाए रखा जाता है। कुछ पेटेंट प्रक्रियाओं में भागों को मार्टेंसाइट प्रारंभ के ठीक नीचे बुझाया जाता है ताकि परिणामी सूक्ष्म संरचना मार्टेंसाइट और बैनाइट का नियंत्रित मिश्रण हो।

शमन के दो महत्वपूर्ण पहलू शीतलन दर और धारण समय हैं। सबसे आम अभ्यास तरल नाइट्राइट-नाइट्रेट नमक के स्नान में बुझाना और स्नान में रखना है। प्रसंस्करण के लिए सीमित तापमान सीमा के कारण इसे आमतौर पर पानी या नमकीन पानी में बुझाना संभव नहीं होता है, लेकिन उच्च तापमान वाले तेल का उपयोग संकीर्ण तापमान सीमा के लिए किया जाता है। कुछ प्रक्रियाओं में शमन करना और फिर शमन मीडिया से निकालना, फिर भट्टी में रखना शामिल है। शमन और धारण तापमान प्राथमिक प्रसंस्करण पैरामीटर हैं जो अंतिम कठोरता और इस प्रकार सामग्री के गुणों को नियंत्रित करते हैं।

शीतलन
बुझाने और पकड़ने के बाद टूटने का कोई खतरा नहीं रहता; भागों को आम तौर पर हवा में ठंडा किया जाता है या सीधे कमरे के तापमान वाले वॉश सिस्टम में डाल दिया जाता है।

तड़का लगाना
यदि भाग सख्त हो गया है और पूरी तरह से बैनाइट या ऑस्फेराइट में बदल गया है, तो ऑस्टेम्परिंग के बाद किसी तड़के की आवश्यकता नहीं है। टेम्परिंग एक और चरण जोड़ता है और इस प्रकार प्रक्रिया में लागत आती है; यह बैनाइट या ऑस्फेराइट में वही संपत्ति संशोधन और तनाव राहत प्रदान नहीं करता है जो यह वर्जिन मार्टेंसाइट के लिए करता है।

फायदे
ऑस्टेम्परिंग पारंपरिक सामग्री/प्रक्रिया संयोजनों की तुलना में कई विनिर्माण और प्रदर्शन लाभ प्रदान करता है। इसे कई सामग्रियों पर लागू किया जा सकता है, और प्रत्येक संयोजन के अपने फायदे हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं। एक लाभ जो सभी ऑस्टेम्पर्ड सामग्रियों में आम है, वह शमन और तड़के की तुलना में विरूपण की कम दर है। इसे संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया के समायोजन द्वारा लागत बचत में परिवर्तित किया जा सकता है। गर्मी उपचार से पहले मशीनिंग द्वारा सबसे तत्काल लागत बचत प्राप्त की जाती है। क्वेंच-एंड-टेम्पर्ड स्टील घटक को ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन (एडीआई) में परिवर्तित करने के विशिष्ट मामले में ऐसी कई बचतें संभव हैं। तन्य लोहा स्टील की तुलना में 10% कम घना होता है और इसे जाल के आकार के करीब ढाला जा सकता है, दोनों विशेषताएं ढलाई के वजन को कम करती हैं। नियर-नेट-शेप कास्टिंग से मशीनिंग लागत भी कम हो जाती है, जो कठोर स्टील के बजाय नरम लचीले लोहे की मशीनिंग से पहले ही कम हो जाती है। हल्का तैयार हिस्सा माल ढुलाई शुल्क को कम करता है और सुव्यवस्थित उत्पादन प्रवाह अक्सर लीड समय को कम करता है। कई मामलों में ताकत और पहनने के प्रतिरोध में भी सुधार किया जा सकता है।

प्रक्रिया/सामग्री संयोजन में शामिल हैं:
 * ऑस्टम्पर्ड स्टील
 * कार्बो-ऑस्टेम्पर्ड स्टील
 * मार्बेन स्टील
 * ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन (एडीआई)
 * स्थानीय रूप से ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन (LADI)
 * ऑस्टम्पर्ड ग्रे आयरन (एजीआई)
 * कार्बिडिक ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन (CADI)
 * इंटरक्रिटिकली ऑस्टेम्पर्ड स्टील
 * इंटरक्रिटिकली ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन

प्रदर्शन में सुधार के संबंध में, ऑस्टेम्पर्ड सामग्रियों की तुलना आम तौर पर टेम्पर्ड मार्टेंसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर के साथ पारंपरिक रूप से क्वेंच-एंड-टेम्पर्ड सामग्रियों से की जाती है।

40 रॉकवेल स्केल से ऊपर के स्टील्स में इन सुधारों में शामिल हैं:
 * किसी दी गई कठोरता के लिए उच्च लचीलापन, प्रभाव शक्ति और पहनने का प्रतिरोध,
 * एक कम-विरूपण, दोहराने योग्य आयामी प्रतिक्रिया,
 * थकान शक्ति में वृद्धि,
 * हाइड्रोजन और पर्यावरणीय भंगुरता का प्रतिरोध।

कच्चा लोहा (250-550 ब्रिनेल स्केल से) में इन सुधारों में शामिल हैं:
 * किसी दी गई कठोरता के लिए उच्च लचीलापन और प्रभाव प्रतिरोध,
 * एक कम-विरूपण, दोहराने योग्य आयामी प्रतिक्रिया,
 * थकान शक्ति में वृद्धि,
 * किसी दी गई कठोरता के लिए पहनने के प्रतिरोध में वृद्धि।